( 5 79 ) 



» Expérience III. — Même essai que le précédent, mais en doublant la proportion 

 du diamant par rapport au fer (8 pour ioo au lieu de 4 pour ioo); on avait ainsi deux 

 fois plus de diamant qu'il n'en fallait pour saturer le fer de carbone. La température a 

 été maintenue entre io85° et n35° pendant trois quarts d'heure; on a obtenu un culot 

 de fonte grise bien fondue, quoique la température fût restée inférieure au point de 

 fusion de la fonte grise : le fer a donc servi d'intermédiaire pour la transformation du 

 diamant en graphite. Trois fragments de diamant noircis adhéraient à la surface du 

 culot. 



» Ou voit que la cémentation devient rapide et complète dès qu'on dé- 

 passe le point de fusion de la fonte blanche. 



« Ces essais définissent aussi les conditions d'incompatibilité entre le 

 fer et le diamant, ce qui peut offrir un certain intérêt pour l'étude des 

 fers météoriques, où la présence du diamant a été indiquée. 



» Les diamants noircis, obtenus dans les expériences ci-dessus et quel- 

 ques autres analogues, ont fait l'objet d'un examen spécial. L'enduit noir 

 tache les doigts et le papier à la manière de la plombagine ; traité par l'a- 

 cide chlorhydrique, il lui cède du fer avec dégagement d'hydrogène; mais 

 il garde encore un peu de fer, même après ce traitement prolongé, car il 

 laisse, après combustion dans l'air au rouge un peu sombre, une pellicule 

 rougeàtre de peroxyde de fer à la surface du diamant. Après dissolution 

 de l'oxyde dans l'acide chlorhydrique, le diamant redevient incolore, mais 

 il reste dépoli ( '). 



» Il résulte de là : 



» i° Que le diamant lui-même ne cémente pas le fer, mais subit d'abord, 

 au contact de ce métal, une transformation moléculaire qui le rend apte à 

 la cémentation; 



» 2° Que la diffusion du carbone dans le fera pour corollaire unediffu- 

 sion du fer dans le diamant transformé ( 2 ). 



» J'ai encore utilisé le diamant qui avait été mis à ma disposition pour 

 suivre le refroidissement de ce corps avec le couple de M. Le Chatelier. 

 Entre 1200 et 6oo°, le refroidissement dans l'hydrogène n'a montré ni 

 dégagement ni absorption anormale de chaleur. Il n'en est peut-être pas de 

 même pour toutes les variétés de carbone. Le refroidissement du graphite 

 des cornues semble présenter un faible ralentissement entre 725° et 685°, 

 et celui du charbon de sucre un ralentissement un peu plus marqué dans 



( 1 ) M. Roberts-Auslen a aussi constaté la présence de diamants noircis ( black- 

 coated) dans son expérience sur la cémentation dans le vide. 



( 2 ) Cf. Colson, Comptes rendus, t. XC111, p. io~4- 



